( 555 ) 



la proprit, avec la dissolution dont je faisais usage, de recevoir des dpts 

 mtalliques d'une certaine paisseur au moyen des appareils lectro-chi- 

 miques. J'ai commenc par les dpts d'argent sur le cuivre, particulirement 

 le laiton, et comme l'argenture proccupe beaucoup aujourd'hui l'industrie, 

 j'ai pens qu'il serait agrable l'Acadmie de connatre les rsultats satis- 

 faisants auxquels je suis parvenu. Voici la marche que j'ai adopte l'gard 

 des pices de laiton de bijouterie. Ces pices, aprs avoir t droches et 

 dcapes brillant, avec tout le soin possible, sont plonges pendant quelques 

 minutes dans le bain bouillant de double chlorure d'argent et de sodium en 

 solution concentre aussi claire que possible. Aussitt que la surface est ar- 

 gente blanc mat, on la met en communication avec le ple ngatif d'un 

 appareil compos de six huit couples, en fermant le circuit avec une lame 

 d'argent plongeant dans le mme bain et en relation avec l'autre ple; on 

 laisse continuer l'action dcomposante du courant pendant le temps nces- 

 saire pour que le dpt ait une paisseur convenable : un quart d'heure suffit 

 ordinairement, comme on le verra ci-aprs. Il faut avoir soin d'agiter la 

 pice pour viter que le sel n'adhre pas la surface. Il faut aussi que les 

 pices ne touchent pas au fond du vase, qui, pouvant s'chauffer plus de 

 temps autre, altrerait l'argenture. Cette prcaution doit tre encore prise 

 par le motif que l'on rduirait le chlorure d'argent en excs, et qui n'est pas 

 dissous ; de sorte que la lame se recouvrirait d'argent mtallique pulvru- 

 lent. L'opration termine, on retire les pices de l'eau; on lave et on sche 

 la sciure. Si l'on opre en plein jour, il arrive frquemment que la pice 

 jaunit sensiblement en la retirant du bain pour la laver et la scher, ce qui 

 ne peut tre d qu' la formation d'une petite quantit de chlorure d'argent. 

 On vite cet inconvnient en oprant, non pas dans l'obscurit, mais dans 

 un demi-jour. Je dois indiquer une cause qui tend altrer la beaut de l'ar- 

 gent : lorsque l'on argent une pice de cuivre par immersion, la solution 

 prend ncessairement du chlorure de cuivre en change du chlorure d'argent; 

 de sorte qu'aprs un certain temps, lorsqu'il y a une certaine quantit de 

 cuivre dans la dissolution , le courant dpose non-seulement de l'argent, mais 

 encore du cuivre. Il suffit, pour viter cet inconvnient, d'avoir deux bains 

 bouillants, l'un servant l'immersion, l'autre l'emploi de la pile. 



J'ai dit que l'on employait l'action de cinq ou six couples; mais si l'on 

 s'aperoit que le prcipit n'a que peu ou point d'adhrence, il arrive 

 qu'en diminuant le nombre on obtient une intensit de courant qui dter- 

 mine l'agrgation des molcules. On parvient quelquefois au mme but en 

 variant la temprature. On doit toujours en agir ainsi quand on opre sur 



74- 



